G 9 8 



RECHERCHES EXPERIMENTALES 



Le 24 mai 1830, a 

 i) li. du matin , on 

 a étendu sur verre. 



Le 25, a 9 li. 



Le 2J , à 9 du soir, 



Le 26. 



Le 2-. 

 Le 28. 

 Le 39. 

 Le 3o. 



Le 1er juillet. 



Le 2. 



Le 3. 



Le 4. 



Le 5. 



Le 6. 



Le 7. 



Le 3. 



Le 9. 



Le ro. 



Huile de lin pure. 



Fraîche. 

 Fraîche. 



Fraîche. 



Commence à prendre. 



Sèche. 2 e couche. 



Fraîche. 



Commence à prendre. 



Continue. 



Presque prise. 



Presque sèclie. 



Sèche. 3 e couche, 



Fraîche. 



Comm. faibl. à prendre. 



Continue. 



Commence à sécher. 



Sèche. 



N° 2. 



Poids. 

 Huile de lin pure. 100 

 Blanc de zîuc . . , 100 



i rc couche. 

 Fraîche. 



Commence faiblement à 



prendre. 

 Sèclie. 2 e couche. 



Fraîche. 

 Presque sèche. 

 Sèche. 3 e couche 



Comm. faibl. à prendre 

 Presque sèche. 

 Sèche. 



N°3. 



Poids. 



Huile de lin 90 



Blanc de zinc 100 



Huile de lin exposée à l'air 

 60 jours (A) 10 



i re couche. 



Comm. très-faibl. à preudre. 



Presque sèche. 



Sèche. 2 e couche, 



Commence à prendre. 



Sèche. 3* couche 



Presque prise. 



Sècbe. 



N° 4. 



Poids. 



Huile de lin 90 



Blanc de zinc mo 



Huile de lin 2 t Exposées à 

 Essence... 1 { l'air (B) Go j. 10 



I™ couche. 



Commence très-faibl. à preudre. 



Presque sècbe, un peu moins que 

 n° 3. 

 Sècbe. 2 e couche 



Commence à prendre. 

 Sècbe. 3 e couche. 



Presque prise. 

 Sècbe. 



Résumé. 



La i re couebe a sécbé en . . 5 jours. 



La 3 e fi 



La 3< 5 



3 jours. 



3 



3 



3 jours. 



3 jours. 



Conclusions. 



a) Les n os i et i montrent que le blanc de zinc est sicca- 

 tif relativement à l'huile de lin pure et au mélange d'huile 

 et de blanc de zinc, appliqués sur verre. 



b) L'huile de lin exposée à l'air, pure ou mêlée d'essence, 

 est décidément siccative, puisque : 



i° Mêlée à l'huile de lin pure dans le rapport de 10 à 90, 

 elle a donné des peintures qui ont séché en sept jours, 

 tandis que l'huile de lin pure mêlée de blanc de zinc a séché 

 en neuf jours. 



Mais ces mélanges sèchent plus lentement que le mélange 

 de 10 d'huile manganésée et de go d'huile de lin pure. 



2 L'huile de lin exposée à l'air jusqu'à ce qu'elle com- 

 mence à se couvrir d'une pellicule, mêlée au blanc de zinc 



